226 LA NATURALEZA. 



fusión se efectuará perfectamente, la producción de los maltes será corta, y la 

 ley de plata en esta sustancia no excederá de 2 á 3 onzas por cada 300 libras: 

 en este caso, el plomo se combinará con la plata contenida en el mineral, por- 

 que llegando todas las sustancias al mismo tiempo á la zona de fusión, serán 

 reducidas simultáneamente y depositándose en el crisol del horno en el or- 

 den de sus densidades, esto es, en escala ascendente; 1 .°, el plomo argentífero, 

 2.°, los fierros {mattes,) 3.°, las escorias, que en grandes tejos lenticulares, 

 cubren las otras dos sustancias, los cuales se van levantando de la mesa del 

 horno conforme se solidifican. 



La práctica y la experiencia en el beneficio de los metales sulfurados de la 

 mina de San Judas, nos ha enseñado que necesitan para extraerles toda la 

 plata que contienen, un exceso de plomo, ó, como se dice prácticamente, mu- 

 cho baño de plomo: las reacciones que se efectúan en el tratamiento de 

 estos metales es inútil repetirlas, porque la teoría es la misma para aquellos 

 que para otros; no obstante, los puntos esenciales para obtener una buena 

 fundición, son los siguientes: 



1.° Calcinación délos metales sulfurados lo mas perfecto posible. 



2.° El empleo de un mineral plomoso de una ley mínima de un 15 

 á 20 pg . 



3.° Litargirio necesario para completar el plomo que debe ponerse con el 

 objeto de recoger también la propia plata contenida en el metal plomoso; pe- 

 ro todo no debe exceder de la cantidad precisa para formar la aleación de 

 plata que contenga 1 ó 1 % p§ '> además, es indispensable conocer la ley en 

 plata y plomo de los metales, para basar el cálculo de la cantidad de plomo 

 que debe ponerse sobre la plata. 



4.° El empleo del mineral ferroso en la cantidad lo más estricta posible, 

 sobre el azufre libre que se calcule puedan contener los minerales ya calci- 

 nados. 



5.° Los mattes ó fierros de planchera calcinados también como desulfu- 

 rantes, y para extraerles el plomo y plata que contienen. 



6.° Las escorias limpias de la fundición misma como fundente, y en la 

 proporción de 130 por ciento sobre el mineral de plata y plomo. 



Para la mejor inteligencia, en el lugar correspondiente pondremos las fór- 

 mulas de las revolturas ó lechos de fusión. 



Matrices de los minerales y sus compuestos. 



El cuarzo, la arcilla, el espato calizo, el espato flúor y las bases terrosas, son 

 benéficas cuando se encuentran combinadas en los minerales en ciertas pro- 

 porciones para formar silicatos y aluminatos que comuniquen sin exceso á 



